CRISTAUX MIXTKS DANS DES SYSTEMES TERNAIEES. »I 



Uaus les deux cas le solide déposé est uu conglomérat d'une des com- 

 posautes et de toute une série de cristaux mixtes^ dont la composition est 

 'différente. 



^olidijicaiioii de deuxième espèce. 



«• T;a solidification commence par le dépôt d'une des composantes. 



-Lia voie de solidification de la fonte est d'abord u.ne droite; à joartir 

 <iu. point où cette droite coupe la courb(ï de solidification ternaire, la 

 fonte parcourt une portion de cette courbe et se congèle entièrement à 

 Une température plus élevée que la température entectique. 



'-'• La, solidification commence ])ar une séparation de cristaux mixtes. 



La voie de solidification de la fonte est d'abord une courbe (comme 

 P- «ix, abcde de la fig. 11); à partir du point où. cette courbe coupe la 

 Courbe de solidification ternaire, la fonte parcourt une partie de cette 

 courbe de solidification, et elb; est entièrement solidifiée avant d'avoir 

 atteint la température entectique. 



• J-nJhience de substances étrangères sur le point de ftisiou eutectique 

 de deux corps. 



■Uans l'addition d'une substance à une autre, on a. à distinguer le 

 ^s ou les deux substances forment des cristaux mixtes et celui où elles 

 n'en forment pas. 



YUand il ne se forme pas de cristaux mixtes, ou sait que le point de 



°ngelatiou de chacuue des deux substances est abaissé par l'addition 



•^ 1 autre; mais, quand il s'en forme an contraire, on peut observer 



°ut aussi bien une élévation qu'un abaissement du point de congéla- 

 tion. 



M_. .Bakfiuis RoozKBOOJi (loc. cit.) est notamment arrivé aux conclu- 

 ions suivantes. Soient 6'/, la concentration de la nouvelle composante 

 ^Us la solution ou dans la foute, et Cm la même concentration dans les 

 •cristaux mixtes; on observe 



Une élévation du point de solidiiication quand Cji > Ci,, 

 lu abaissement du ]ioint de solidification quand Ci, > C^. 



•i-'ernaudons-nous maintenaid ce qui arrive, quand on ajoute une 

 °isieme substance à un mélange de deux corps. On peut évidemment 

 °ir une infinité de fontes binaires de diverses comi)ositions; entre 



ARCHIVES NÉERLANDAISES, SERIE II, TOME XI. 6 



